84 LABORATOIRE D'ÉTUDES DE LA SOIE 
G: Poids moyen des plus faibles flottillons avant décreusage 0 gr. 096. 
— — — — après — 0 gr. 062, 
Rapport : 1,54. 
S 1: Poids moyen des plus forts flottillons avant décreusage 0 gr. 101. 
— — — — - après —- 0 gr. 070. 
Rapport : 1,44. 
S 4 : Poids moyen des plus faibles flottillons avant décreusage 0 gr. 072. 
— — —— — après — 0 gr. 050. 
Rapport : 1,44. 
S 3: Poids moyen des plus forts flottillons avant décreusage 0 gr. 132. 
— — — — après _— 0 gr. 093. 
Rapport : 1,42. : 
S 3: Poids moyen des plus faibles flottillons avant décreusage 0 gr. 102. 
— —- — — après — O gr. 074. 
Rapport : 1,38. 
S 10 : Poids moyen des plus forts flottillons avant décreusage 0 gr. 120. 
— — — — après — 0 gr. 094. 
Rapport : 1,27. 
S 10: Poids moyen des plus faibles flottillonsavant décreusage 0 gr. 079. 
— — — — après — 0 gr. 063. 
Rapport : 1,25. 
Lot S 10 (80) décreusé à l’état de coque : 
MALES 
Poids moyen des plus fortes coques avant décreusage 0 gr. 145. 
— _ — après _ O gr. 093. 
Rapport: 1,56. 
Poids moyen des plus faibles coques avant décreusage 0 gr. 116. 
— — — après — 0 gr. 075. 
Rapport : 1,54. 
FEMELLES 
Poids moyen des plus fortes coques avant décreusage 0 gr. 165. 
— — — après _ 0 gr. 104. 
Rapport : 1,58. 
Poids moyen des plus faibles coques avant décreusage 0 gr. 121. 
— — — après — O gr. 077. 
Rapport: 1,97. 
La perte de poids au décreusage est donc assez variable d'un cocon à 
un autre dans un même lot, mais beaucoup moins que les éléments étu- 
